7.5.3. Ensaio de ciclos de pressão à temperatura ambiente Duas garrafas prontas são sujeitas a ciclos de pressão à temperatura ambiente, em conformidade com o n.o A.13 (apêndice A), até à ruína ou até um mínimo de 45 000 ciclos. A ruína não deve ocorrer antes de atingido um número de ciclos igual a 1 000 vezes a vida útil especificada em anos. Nas garrafas que ultrapassem um número de ciclos igual a 1 000 vezes a vida útil especificada em anos, a ruína deve ocorrer por fuga e não por ruptura. As garrafas que não apresentem ruína ao cabo de 45 000 ciclos devem ser destruídas, quer continuando o ensaio de pressão cíclica até a ruína ocorrer, quer sujeitando-as a pressão hidrostática até à ruptura. Devem ser registados o número de ciclos até à ruína e a localização do início desta. 7.5.4. Ensaio de inflamação O ensaio deve ser realizado em conformidade com o disposto no n.o A.15 (apêndice A). 7.5.5. Ensaio de penetração O ensaio deve ser realizado em conformidade com o disposto no n.o A.16 (apêndice A). 7.5.6. Característica de LBB Para as garrafas que não ultrapassem 45 000 ciclos no ensaio referido no n.o 7.5.3 anterior, os ensaios relativos ao comportamento de LBB devem ser realizados em conformidade com o n.o A.6, cumprindo as exigências nele definidas. 8. GARRAFAS DO TIPO GNC-2, COM O BOBINADO NA PARTE CILÍNDRICA 8.1. Generalidades Durante a pressurização, as garrafas deste tipo caracterizam-se por os deslocamentos do bobinado compósito e do invólucro metálico se sobreporem linearmente. Dadas as diferentes técnicas de fabrico, o presente anexo não apresenta um método de projecto definitivo. A determinação do comportamento «fuga antes da ruptura» (LBB) deve seguir os procedimentos definidos no n.o A.6 (apêndice A). A dimensão admissível de um defeito deve ser determinada em conformidade com o n.o 6.15.2 anterior. 8.2. Requisitos relativos ao projecto 8.2.1. Invólucro de metal O invólucro de metal deve ter uma pressão mínima real de ruptura de 26 MPa. 8.2.2. Bobinado compósito A tensão de tracção nas fibras deve cumprir o disposto no n.o 6.5 anterior. 8.2.3. Análise de tensões